シ ー ル 講 座

ノンアスベストパッキンガスケットの現状と選定
日本バルカー工業株式会社
海外事業部
市場開発グループ

1.

はじめに

朝比奈 稔
岡田 勝志

一方、シール材の石綿代替は、ガスケットでは、うず巻き形ガスケットやメタルジャケット形ガスケットなど、金属材料と複合されたセミメタルガスケットで、既に、石綿製品は生産されなくなっており、石綿から石綿による健康障害は、長期の期間を経てあらわれるの代替が必要なガスケットとして主として残るのは、ため、特に毒性の強い青石綿（クロシドライト）、茶石ジョイントシートを中心としたソフトガスケットとな綿（アモサイト）などが大量に使用された約30年前のっている。またグランドパッキンにおいては、原料と影響がではじめている。日本国内においては、1995年4なる長繊維石綿が入手困難となっており、国内におけ月に青石綿、茶石綿の使用が法律上禁止されたが、実る主要パッキンメーカーでの生産は2005年までに停止

質的には、青石綿、茶石綿は、80年代には多くの企業されている。

で使用されることが少なくなり、以降、主に使用され本報では、ノンアスベストシール材への移行に際している石綿は、白石綿（クリソタイル）となっている。て、ソフトガスケットおよびグランドパッキンの仕様

石綿に関する法規制は、2004年10月に、労働安全衛生法施行令が改正され、1．石綿セメント円筒、2．
押出成形セメント板、3．住宅屋根用化粧スレート、4．
繊維強化セメント板、5．窯業系サイディング、6．ク
ラッチフェーシング、7．クラッチライニング、8．ブについて述べ選定のポイントについて解説する。

2.

ノンアスベストソフトガスケット

レーキパッド、9．ブレーキライニング、10．接着剤

ソフトガスケットの代表である石綿ジョイントシーの10品目について、石綿製品の輸入・製造・譲渡・提トガスケットは、石綿繊維とゴムバインダー、無機充供・使用が禁止されている。

填材からなるシートガスケットであり、最も汎用性のこれにより、日本での石綿使用の95％が規制された

高いガスケットとして、各種分野で多用されてきた。

が、代替が困難とされた、シール製品やクロスなどは、これを代替するノンアスベストシートガスケットは、現時点では、規制対象からはずれている。

各社より多種開発上市されているが、石綿ジョイント

また、2005年7月には、石綿障害予防規則が施行され、シートが、その高い耐熱性、耐薬品性により、非常に建物の解体をはじめとする石綿に関する取扱いについ広い範囲で使用されてきたために、単一製品で完全にて、規定されると同時に、より計画的な代替化が努力代替できるシートガスケットはなく、条件によって使い分ける、あるいは、ガスケットのタイプを変えて義務とされている。
さらに、厚生労働省は、本稿作成中の2006年1月に、（たとえばうず巻き形ガスケットに置き換えるなど）代シール材において一部除外条件は設けるものの、2006替する必要がある。以下に各々のノンアスベストソフ

年度中に基本的に石綿の使用を禁止する法改正を行う

トガスケットについて述べる。

ことを発表した。

2．1 各種ノンアスベストソフトガスケットの特徴

また、2008年までには、全面規制へ向けた除外条件の見直しも行われると思われる。

2．1．1 ノンアスベストジョイントシート
石綿繊維を用いた石綿ジョイントシート

10

Summer 2006

昨今の石綿健康障害に関する報道に見られるように、

バル
カー
技術誌

NO.11

（Compressed Asbestos Fiber：以下CAFという）に対

一方、CFSの繊維としては、一般的にはフィブリルして、石綿以外の繊維（代表的なものはアラミド繊維）化した有機繊維の芳香族ポリアミド繊維（アラミド繊を使用したジョイントシートが非石綿ジョイントシ維）が使用されるケースが多く、その他に無機繊維とート（Compressed Fiber Sheet：以下CFSという）でして、人工鉱物繊維（ロックウール）やカーボン繊維ある。
（写真1）などが使用される。

CAFは、主として、石綿繊維とゴムバインダーで構

CFSはその取扱性や加工性でCAFに近いものであ成され、一般に石綿繊維は重量比で65〜80%、バインり、CAF代替の最初の候補製品になるが、CFSに使用ダーのゴムは10〜20%、その他の成分としては、ゴムされるノンアスベスト繊維は石綿のように繊維径が細薬品と少量の充填材となっている。

くないこと、ゴムとの濡れ性に劣ることなどから、一方、CFSは有機繊維・無機繊維・充填材とゴムバ

CAFにおける石綿のように多量に配合することは困難インダーで構成されたもので、各社の製品によって多であり、上述のように、10％前後にとどまる。そのた少の違いはあるが、有機繊維が重量比で5〜15%、充填め、CAFでは、構成材料のほとんどが石綿であるため材は10〜60%、バインダーのゴムは10〜20%、その他に、ゴム成分が熱硬化しても、その影響は小さいのに

バ
ル
カー
技術誌

ゴム薬品となっている。繊維として、無機繊維（カー対して、CFSでは充填材の配合量が多くなり、ゴム成ボン繊維やロックウールなど）が配合されるものもあ

分の熱硬化がシート自体の硬化となり、CFSの硬化割る。
（図1）

れなどを発生させる原因となっており、耐熱温度を低Summer 2006

このように、CAFの組成の大部分は、石綿であって、くしている。

石綿自体の耐熱性、柔軟性、弾性及び耐薬品性を活用

また、CFSに多く使用されるアラミド繊維は加水分したガスケットである。ゴムはバインダーとして用い解を起こすため、高温蒸気での使用には注意が必要でられ、かつては、天然ゴム（NR）が用いられていたが、ある。

近年では、耐油性、耐薬品性を向上させる目的もあり、このため、CFSの高温条件での使用に対しては、初スチレンブタジエンゴム（SBR）、クロロプレンゴム期の締め付け力を高くする、あるいは厚さを限定する（CR）などの合成ゴムが使用されてきた。ゴム自身のなど、使用方法に注意する必要がある。

耐熱温度は、多少異なるが120℃程度までである。 ゴ

2．1．2 改良型ノンアスベストシートガスケット

NO.11

ム薬品としては、主に黒鉛などの無加硫剤、加硫促進機成分とPTFEから剤、加硫助剤、老なり、CFSの硬化劣化防止剤、カーボ化の主要因であるゴンブラック、充填ムをまったく含んで剤などが、使用さいない新しいタイプれる。また、着色のノンアスベストシートガスケットであのために顔料を用
写真1 ノンアスベストジョイントシート いることもある。

写真2 ブラックハイパーガスケットる。その使用材料か
ら、熱がかかっても硬化することがなく柔軟であり、また経時変化もほとんどないため、ノンアスベストジョイントシートの適用が困難であった高温領域でも、使用可能であり（耐熱300℃max.）、かつ優れた耐薬品性も有するガスケットである。
耐熱性、耐薬品性の面でCAFのほとんどの領域を代替しうるガスケットである。
図1 ジョイントシートの材料構成図11

なお、ゴムバインダーを使用して

シ ー ル 講 座

いないことにより、CFSに比べて取り扱い性に劣る部

しくは併用して、クッション材とし、接液部をPTFE分があったが、改良により、現在では旧石綿製品を上で被覆したPTFE被覆ガスケット（フッ素樹脂包みガ回る柔軟性を有する。

スケット）もある。PTFE被覆材のフローを抑制する

2．1．3 膨張黒鉛シートガスケット

ため、ジョイントシートとPTFE被覆材の間にフェル膨張黒鉛シートの特性を生かし、耐熱性、耐薬品性トシートを装着したものは、高温・高圧用として使用に優れるシール材である。応力緩和が非常に小さく、される。

長寿命である。ステンレス鋼薄板（t0.05mm）の両面2．1．5 その他のガスケット
石綿ジョイントシーに、膨張黒鉛シートを貼り合わせた金属薄板入り膨張トの代替品として、黒黒鉛シートが一般的である。
このガスケットは、膨張黒鉛の空気中で酸化が始ま鉛にゴムバインダーをる400℃までは、非常に安定しており、またゴムバイン配合したシートも各社ダーなどを含有しないために、CAFのほとんどの使用より開発上市されてい温度領域に対して対応が可能である。

る。その耐熱温度につ一方で、表面が非常にやわらかく、脆いため、取扱いては、各社表現は異性に難があり、高温で使用した場合にフランジ表面になるものの、200℃程度がうたわれている。

固着することもあり、施工性は良くない。
また、より低い締付力でのフランジ接触面とのなじ

写真3 ノナスーパー

ただし、ゴムを含有しているため、非石綿ジ

鉛シートの両面にふっ素樹脂シートを貼り合わせたガョイントシートと同様に、100℃を超える領域では、ゴスケットもある。これらは、250℃以下では、フランジムの硬化が生じるため、締め付け力など一部使用上の面への固着も少なく、電気絶縁性があるため、異種フ制限を設ける必要がある。
また、ソフトガスケットではないが、機能上石綿ジランジ間での絶縁機能も果たすので、膨張黒鉛ガスケ
ットの使用範囲を広げるものである。

ョイントシートの代替品となりうるガスケットで、う補強の金属については、薄板（t0.05mm）だけでなず巻形ガスケット本体の外周部に、メタルリングに代く、鋼板に突起を設けたタイプや金属波板が挿入されえて金属帯のみを巻き回したガスケット（ノナスーパたタイプも取り扱い性向上のために検討され始めていーる。

ケットに比べて、低締付力で良好なシール性を示し、

2．1．4

No.8590TN）がある。石綿ジョイントシートガス

ふっ素樹脂製品（PTFEガスケット、充填材

非石綿ジョイントシートガスケットの使用できなかっ入りPTFEガスケット、延伸PTFEシートガスケット、た、高温、蒸気ラインにも信頼性が高く、うず巻形ガ

非石綿PTFE被覆ガスケット）

スケットに高締付力を負荷した場合などに懸念される耐薬品性に優れたふっ素樹脂（以下PTFE）を用いたPTFE製ガスケットである。
PTFEシートを打抜き加工したガスケットは、コーSummer 2006

みを良くし、シール性能を向上させるために、膨張黒バ
ルカー
技術誌

内径側への異常変形（菊形変形）を抑制している。その最高使用温度は450℃、使用圧力レーティングはジョ
イントシートが多く使用される、JIS10Kを標準とする。

ルドフロー（クリープ）を起こしやすいため、原則として、溝形フランジでの使用をお願いしている。
また、PTFEの弱点であるクリープ特性を改善するため、無機質の充填材を配合し、特殊製法により成形した充填材入りPTFEガスケットがある。（バルカロンガスケット）
さらに、PTFEからなる連続多孔質構造のシートを加工した延伸PTFEシートガスケットがある。非常に高い柔軟性を持つことから、グラスライニングなど締付力の十分とれない箇所で使用される。
複合タイプのガスケットとして、中芯材にジョイン
トシート、フェルトシート、波形金属板などを単独も12NO.11

2．2 ソフトガスケットの選定

表1 選定対象ガスケット

品番
6500
6502

製品概要

ノンアスジョイントシート

非石綿ジョイントシート

GE200
GF300

ブラックハイパー

改良型ノンアスベストシート

7020
VF-35E

バルカロン
バルカホイル

充填材入りPTFE
膨張黒鉛シート

8590TN

ノナスーパー

外輪空巻きうず巻形ガスケット

6503

バル
カー
技術誌

製品名

対象流体：水、海水、温水、熱水、水蒸気、過熱蒸気、等
図2 水系流体でのソフトガスケットの選定基準

Summer 2006

対象流体 空気、窒素ガス、不活性ガス、等
図5 ガス系流体｡での使用基準

NO.11
対象流体：原油、揮発油、ナフサ、灯油、軽油、重油、LPG、アルコール、フルフラール、エチレングリコール、エチレン、プロピレン、B-B留分、ブタジエン、等
図3 油系流体でのソフトガスケット選定基準

対象流体：可燃性ガス、支燃性ガス、不燃性ガス、毒性ガス、等
H2、都市ガス、LNG、CO、等
図6 ガス系流体Ⅱでの使用基準

対象流体：一般的な溶剤、芳香族炭化水素（B．T．X等）、ケトン類、アミン類、エーテル類、鉱酸、有機酸、混酸、酸性溶液等の酸類、アルカリ類、等
図4 溶剤、腐食性流体での使用基準13

対象流体：LPG、液化エチレン、LNG、液体酸素、液体空気、液体窒素、DME、等
図7 低温流体での使用基準

シ ー ル 講 座

表1に対象となるソフトガスケットの一覧、図2から面、上述したように施工性が良くないなどの問題点が図7に各流体別のソフトガスケットレーティングを示しある。

た。

このように、ノンアスベスト製品の使用にあたって

このように、石綿製品からの代替においては、従来、は、石綿ジョイントシートと異なる使用方法や注意事

石綿ジョイントシートが使用されていた領域に対して、項があり、従来の施工方法や取り扱い方を変えて、ご複数のノンアスベスト製品から条件に応じて、選定す使用いただく必要がある。

る必要があり、また、選定に当たっては、各製品の使3.

用範囲のほか、使用上の注意点や取扱性を考慮する必要がある。
たとえば、ノンアスベストジョイントシートの高温グランドパッキン

での使用においては、2−1−1項で解説したように、使バルブメーカーや一部の産業では、早くから脱石綿用上の注意（表2）が必要であるし、膨張黒鉛製のソフ化に向けた取り組みがされていたが、昨年、石綿が引トガスケットでは、広範囲の条件使用が可能である半き起こす疾病が社会問題となり、ここにきて今まで消極的であった産業も含め、一気に脱石綿化への動きが

表2 ジョイントシート使用上の注意事項加速している。

※ 6500、6502、6503、GE200を100℃以上で使用する

現在、バルブ用非石綿（ノンアス®）グランドパッキ

場合は下記注意事項をお守りください。

ンは、炭素繊維、膨張黒鉛、PTFEを主材にしたノン①ガスケット厚さを1.5mm以下とする。

アス®グランドパッキンが使われている。
ここでは、その中でも主流となる膨張黒鉛を主材としたノンアス®グランドパッキンを中心に、その紹介と、③締付面圧を30MPa以上とする。

石綿グランドパッキンとノンアス®グランドパッキンの④配管応力の負荷がかかりにくいところに使用する。
⑤ガスケット形状はリング形（FR）を使用する。

諸特性の比較試験結果を記す。

表3 バルブ用ノンアス®グランドパッキン推奨組合せ

用途
手動弁

ANSI Class4500

アダプターパッキン
No.VFC-25

2500

No.VFC-25（ON-OFF弁）

自動弁（CONTROL弁）

最高使用温度注）

No.VF-10650℃（400℃）

No.VF-20

No.VFC-25

No.VF-20LF

650℃（400℃）

No.VFC-25
No.6399L

No.VF-20L
No.VF-20L

400℃
350℃

1500

No.VFC-25
No.6399L

No.VFT-22
No.VFT-22300℃
300℃

600

−

No.VFT-22300℃

2500

手動弁
（ON-OFF弁）

メインパッキンNo.VF-10W注）最高使用温度の括弧内は大気中や強酸化剤等の酸化雰囲気下における温度限界
表4 グランドパッキン構成材料一覧

品番

基材

備考
特殊潤滑処理、外被金属線無し

VFC-25

膨張黒鉛、炭素繊維、インコネル線

6399L

炭素繊維、PTFE

潤滑油処理

VF-10
VF-10W

膨張黒鉛テープ
膨張黒鉛テープ、金属線リング成形品のみ
リング成形品のみ

VF-20

膨張黒鉛、インコネル線

外被金属線無し

VF-20L
VF-20LF

膨張黒鉛、インコネル線
膨張黒鉛、インコネル線

潤滑油処理、外被金属線無し
特殊潤滑処理、外被金属線無し

VFT-22

膨張黒鉛、PTFEフィルム、有機繊維

黒鉛露出無しリング成形品のみ

14

Summer 2006

②ガスケットペーストをガスケット接面に塗布する（GE200は内径断面のみ）
。

バル
カー
技術誌

NO.11

3．1 バルブ用グランドパッキン石綿代替品の選定
3．1．1 推奨製品と構成概略
弊社石綿グランドパッキン（および組合せ品）の代
替ノンアス®品は、品番の置換えではなく、用途別の選ーティング

Summer 2006

温度限界は不活性雰囲気下では650℃、大気中や強酸化剤がある場合は400℃
図8 手動弁用グランドパッキンのレーティング

温度限界は不活性雰囲気下では650℃、大気中や強酸化剤がある
場合は400℃
図9 手動弁・自動弁用（低トルク品）グランドパッキンのレーティング

3．2 バルブ用グランドランドパッキンの構造

3．3．2 バルブ用ノンアス®グランドパッキンの標準

代表的な石綿グランドパッキンとノンアス グランド®

パッキンの構造構造を一覧に示す。
（表5）

NO.11

3．1．2 バルブ用ノンアス®グランドパッキン選定レ
以下に各用途に対するレーティング表を示す。

定が主体となる。

バル
カー
技術誌

表1に各用途に対する推奨製品を、表2に各製品の主な構成材料を記載する。

3．3 バルブ用ノンアス® グランドパッキンの装着について
3．3．1 バルブ用ノンアス®グランドパッキンの推奨
リング数
バルブ用ノンアス®グランドパッキンの主流である膨

締付け面圧
バルブ用ノンアス®グランドパッキンは、石綿グランドパッキンと比較して標準締付け面圧に大きな差異はないが、膨張黒鉛系の場合は素材が特性上、締付け面圧が不十分な場合には内部流体に対する耐圧性能が確保できないため、状況により吹き抜けなどの不具合が懸念される。

張黒鉛系の製品は、石綿グランドパッキンと比較して特にClass 1500以上の条件下で使用する場合には、シール性能が優れている反面、軸抵抗が非常に大きく確実に締め付けを行う様、安全管理を徹底する事が重なる傾向がある。

要となる。

バルブの作動性能への影響を軽減するためには、装着リング数の削減が最も効果的である。
以下に圧力クラス別の推奨リング数と組合せ例を示す。
（表6）

15

以下にノンアス®グランドパッキンの組合せ−圧力クラス別の標準締付け面圧を示す。
（表7）

シ ー ル 講 座

表5 代表的なグランドパッキンの構造一覧

分類

品番

断面概略図

構造概略

使用範囲

黒鉛・潤滑剤

石綿、黒鉛、耐熱充填剤からなる中
石綿

1271

芯をステンレス線入り石綿糸で袋網

圧力：ANSI Class 1500

（参考）し、黒鉛と潤滑油で処理したグランドパッキン

温度：500℃

炭素繊維およびインコネル線で補強

圧力：ANSI Class 4500

した膨張黒鉛ヤーンを編組したグランドパッキン（組合せ使用のこと）
温度：650℃（400℃）

PTFEで処理した炭素繊維を編組し、さらに黒鉛、PTFE、潤滑油で

圧力：ANSI Class 1500
温度：350℃（VF-20Lと組合せ時）

SUS線
石綿糸
特殊潤滑処理

ノンアス

®

膨張黒鉛
アダプター
パッキン

VFC-25（リング成形のみ）

インコネル線
炭素繊維補強 膨張黒鉛

ノンアス

®

炭素繊維
アダプター

6399L

パッキン

PTFE、微粒黒鉛、潤滑油処理したグランドパッキン

300℃（VFT-22と組合せ時）

PTFE処理炭素繊維

VF-10W

膨張黒鉛テープと金属網を巻回し、（リング成形金網のみ）

圧縮成型したグランドパッキン

圧力：ANSI Class 4500
（組合せ使用のこと）
温度：650℃（400℃）

膨張黒鉛

膨張黒鉛テープを巻回し、圧縮成型したグランドパッキン

Summer 2006

VF-10
（リング成形のみ）

圧力：ANSI Class 2500
（組合せ使用のこと）
温度：650℃（400℃）

膨張黒鉛

VF-20
ノンアス®
膨張黒鉛

インコネル線

インコネル線補強の膨張黒鉛ヤーンを編組したグランドパッキン

圧力：ANSI Class 2500
（組合せ使用のこと）
温度：650℃（400℃）

膨張黒鉛

NO.11

潤滑油処理

メイン
パッキン

「VF-20」を潤滑油で処理したグラ
ンドパッキン

VF-20L
インコネル線

圧力：ANSI Class 2500
（組合せ使用のこと）
温度：650℃（400℃）

膨張黒鉛
特殊潤滑処理「VF-20」を特殊潤滑処理したグラ

VF-20LF

ンドパッキンインコネル線

圧力：ANSI Class 2500
（組合せ使用のこと）
温度：650℃（400℃）

膨張黒鉛

VFT-22
補強有機繊維バル
カー
技術誌

PTFEフィルムで被覆した膨張黒鉛

圧力：ANSI Class 600

ヤーンを編組したグランドパッキン

温度：300℃

膨張黒鉛
PTFEフィルム

使用範囲の括弧内温度は大気中や強酸化剤等の酸化雰囲気下における最高使用温度16表6 ノンアス®グランドパッキンの推奨リング数と組合せ例

ANSI Class

バルカー
技術誌

Summer 2006
NO.11

最低必要組合せ図（例）

リング数

4500

72500

61500

6900

5600

5300

51504

大気側

流体側

大気側

流体側

大気側

流体側

大気側

流体側

大気側

流体側

：アダプターパッキン：メインパッキン

注）Class 900以上でランタンリングを使用する場合、ランタンリングに接するパッキンをアダプターパッキンにすること

表7 ノンアス®グランドパッキンの組合せ−圧力クラス別標準締付面圧

標準締付面圧（MPa）
区分

パッキン組合せ

最高使用温度Class600

VFC-25+VF-10W
手動弁
VFC-25+VF-10（ON-OFF弁）
VFC-25+VF-20
VFC-25+VF-20LF

650℃（400℃）
650℃（400℃）

24.5
24.5

650℃（400℃）
650℃（400℃）

29.4
19.6

34.3

39.2

400℃

19.6

34.3

39.2

VFC-25+VF-20L

手動弁
6399L+VF-20L（ON-OFF弁）
VFC-25+VFT-22
自動弁
6399L+VFT-22（CONTROL弁）
VFT-221271（参考）

350℃
300℃
300℃
300℃

24.5

500℃

29.4

Class
900

Class
1500

Class
2500

39.2
39.2

Class
4500
58.8

39.2

19.6
24.5

34.3
34.3

24.5

34.3
34.3

39.2

標準締付面圧は一括締付の推奨値。使用条件、許容漏洩量によっては異なる場合あり
注）最高使用温度は、不活性雰囲気下で650℃、大気中や強酸化剤がある場合は400℃まで

3．4 バルブ用グランドパッキンの特性比較一覧
バルブ用ノンアス グランドパッキンは、その組合せ®

によってパッキンとしての各種性能が異なる。

17以下に、主なバルブ用ノンアス®グランドパッキンと石綿グランドパッキンについて、主要6項目の特性比較一覧を示す。
（表8）

シ ー ル 講 座

表8 バルブ用グランドパッキンの特性比較一覧

圧力クラス
最高使用温度Class 4500
650℃（400℃）

Class2500
650℃（400℃）

アダプター

VFC-25

メインVF-10W

VF-10

VF-20

VF-20L

VF-20LF

圧縮特性

◎◎

◎

◎

◎

シール特性
摺動特性

◎△

◎
△

◎○

◎
◎

◎
○

応力緩和特性
動的耐久性

◎
△

◎
△

◎
△

◎
○

◎
○

固着△△○

◎

◎

パッキン

VFC-25

用途

手動弁

圧力クラス

Class1500
350℃
6399L

手動弁・自動弁

300℃
VFC-25Class600

Class1500

300℃
6399L

300℃
−500℃
−1271（参考）△VF-20L○◎○

VFT-22◎シール特性◎◎◎◎○

摺動特性
応力緩和特性

◎△○
◎

○△

◎
○

○
△

動的耐久性固着◎
◎○◎◎
◎○
◎

○
◎

VFT-22用途手動弁・自動弁注）最高使用温度は、不活性雰囲気下で650℃、大気中や強酸化剤がある場合は400℃まで4.

れてきた石綿製品と、その寿命を対比できる評価方法

おわりに

4．1 ソフトガスケットについて
石綿ジョイントシートは、広範囲に使われると同時の確立が望まれるところである。
これら、様々な課題や使用上の制約事項はあるが、石綿の健康障害拡大を防ぐためにも、早期の代替が必要であり、使用者のご理解とご協力をお願いしたい。
4．2 グランドパッキンについてにその取り扱い方法もきわめて容易で、締め付け力に弊社バルブ用ノンアス®グランドパッキンの中でも主ついても非常に幅広い許容域を有していた。まさにに水・蒸気ラインに使用される膨張黒鉛系製品を中心「万能ガスケット」といえる。に説明させていただいた。

これに対し、代替する非石綿ソフトガスケットは、使用条件や使用方法で限定的にならざるを得ない。
また、従来多用されてきた石綿製品の寿命は、経験則に基づき設定されたもので、ガスケットの正確な寿バ
ル
カー
技術誌

Summer 2006

最高使用温度
アダプター
パッキン
メイン
圧縮特性

特性値については、石綿グランドパッキンとノンア
ス®グランドパッキンを多角的に比較するために概略一覧のみとしたが、大まかな特長を掴んでいただけたものと考える。

命を把握し、設定しているものではない。しかしなが今後、実際の適用に当たっては、各条件毎に吟味すら、その石綿製品に代わる非石綿製品は、近年その使る必要性はあるものの、本記事が、機械装置の設計や用例も徐々に増加しているものの、石綿製品に対比で保全に関わる方にとって、いくらかでも参考になればきるような長期の使用実績は少なく、これまで使用さ幸いである。

18

NO.11